SUR LE FROTTEMENT. 
TABLEAU XLVIII. 
623 
induit en erreur sur le plus ou le moins de netteté des 
surfaces , si on ne les a pas fait préparer devant soi. 
Comme exemples et preuves à l'appui, je dépose avec 
ce Mémoire les courbes minutes de deux expériences du 
tableau ci-dessus, savoir : 
6° et 7° expérience, courbes du mouvement et courbes 
des tensions. 
85. Expériences sur le frottement du chéne en mouve- 
ment sur de l'orme. 
Les fibres du bois sont parallèles au sens du mouvement. 
2 Ë | Éteadue || NATURE 
# 1 Det di 
= à a Fa ace © 
= $ | contact. l'enduit. 
1 | Arètes arr.|Sans enduit. 
2| td. id. : 
310,"088| id. 
4| id. id. 
5 id. 1d. 
6| :d. Savon. 
n| td. id. 
8| cd. id. 
-g| td. id. 
10| d, id. 
11| 24. Suif. 
12| 24 | id. 
13| 24. id. 
14| id. id. 
15| id. id. 
16| 24 |Saindoux. 
17 id. id. 
18| 0,126|Surfonct. 
19] 4. id. 
Pression 
Q. 
kil, 
poips | TENSION 
moteur [de la corde 
| pendant pendant 
A6 le 
mouvement | ÆOuUvC- 
! ment 
T. 
194,0/| 
200,43 
201,26, 
201,26 
795 07 
201,26! 
201,26 
999,07 
999; 07 
999:07 
498,10 
491 ,91 
491,91 
995,97 
995,91 
995,91 
995,91 
491,91 
491,1! 
kil, kil. 
67,25| 60,70 
73,25| 64,71 
85,25| 94:47 
85,25| 69,54 
-229,25|216,50 
49,25 44,17 
73,25| 54,43 
121,20|119,19 
217,25|166,16 
253,25|217,77 
49,25| 45,43 
73,25| 65,20 
73,25] 64,76 
97,25| 90,67 
145,25|131,4i 
97,25| 89,88 
145,25|128,93 
85,97 
121,02 
97:25 
145,25 
| FORCE 
Paramètre 
aC. 
Irdæ 2 
0,609 
accélé- |Frottement 
ratrice. 
F. 
Moyenne... 
0,245{ 65,01 
67,12 
Moyenne... 
0,337| 72,07 
0,160| 68,86 
Moyenne... | 
0,264 
0,254 
0,299 
0,207 
0,218 
0,246 
0,175 
0,120 
0,115 
0,148 
0,125 
: 0,136 
0,066 
0,074 
6,068 
0,072 
0,08€ 
0,073 
0,065 
0,067 
0,066 
0,146 
0,127 
0,136 
: [carrés. 
| OpsERVATIONS 
Les arètes| 
arrondiesse| 
dépriment 
un peu sous] 
la pression, 
etlasurface 
de contact 
pet réelle 
ment avoir] 
environ 20 
centimètres] 
mouy.lent. 
